548 lieber die Porosität des Holzes. 



eines Korkbohrers wurde das Mark und der innerste Jahrring glatt aus- 

 gebohrt. Eine der Scheiben wurde nun 2 Stunden lang in Wasser gekocht, 

 wobei nur anfangs aus den Herbstringen einige Bläschen austraten. Nach 

 dem Kochen wurde das Gefäss sammt der Scheibe vor das Fenster gestellt, 

 um abzukühlen; nach 21 Stunden war das Wasser auf 1,5*^ C erkaltet. 

 Die Scheibe wurde mit alter feuchter Leinwand abgetrocknet, dann in Luft 

 und darauf in Wasser von 5° C gewogen. 



Gewicht in Luft = 5,725 g 



„ „ Wasser = 0,590 „ 



also äusseres Volumen der Scheibe = 5,135 ccm. 

 Die Holzscheibe wurde nun erst 7 Tage lang über Schwefelsäure ge- 

 trocknet und dann bei 100^ C. bis zum Aufhören des Gewichtsverlustes. 

 Gewicht der trockenen Scheibe = 1,757 g. 



Demnach waren in dem Volumen = 5,135 ccm der Scheibe 

 enthalten Wasser . . . = 3,968 „ 



also das Volumen der Holzwände = 1,167 ccm. 



Wenn man annilnmt, dass die Scheibe nur aus Holz und Wasser 

 bestand und keine Lufträume enthielt: 



Gewicht der Holzwände 1,757 , .^, ^ • i ^ tt i 



^^ ■ — , ^^ - - = = l,!")0o = spec. Gewicht der Holz- 

 Volumen der Holzwände 1,167 .. - 



wände. 



Ein ebenso durchgeführter Versuch mit Pappelholz ergab als spec. 



Gewicht 1,488. 



No. 15. Abies pectinata, Januar 1878. 



Von der bekannten Thatsache ausgehend, dass die in feinen Inter- 

 cellularräumen , in Pilzgewebe und sonst schwer zu entfernende Luft an 

 mikroskopischen Präparaten durch Alkohol leicht entfernt werden kann, 

 da er vermöge seiner grossen Absorptionsfähigkeit für die Luftgase diese 

 lasch aufsaugt, glaubte ich, dass der Alkohol auch die in grösseren Holz- 

 stücken enthaltenen Luftblasen verdrängen und dann die Hohlräume der 

 Zellen ganz anfüllen werde. Auf diese Erwägung gründet sich folgender 

 Versuch : 



Von einem lebenden Tannenstamm wurde ein 10 cm langer Cylinder 

 abgeschnitten, die Flächen geglättet, sorgfältig entrindet, Mark und erster 

 Jahrring ausgebohrt. Das Holz Avar sehr wasserreich und wurde in diesem 

 Zustand in 1200 ccm Alkohol von 95*^/0 in ein wohl verkorktes Gefäss ge- 

 legt; in 32 Tagen wurde der Alkohol 2 mal erneuert. Zur Bestimmung des 

 äusseren Volumens des Holzcylinders wurde dieser erst in Luft, dann in 

 demselben Alkohol gewogen, in welchem er zuletzt geh^gen, und das spec. 

 Gewicht dieses Alkohols bestimmt. 



